## Pengaruh Waktu Kontak pada Adsorpsi Remazol Violet 5R Menggunakan Adsorben

## Nata de Coco
Zian, Ita Ulfin, dan Harmami Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : itau@chem.its.ac.id
Abstrak —Adsorpsi  remazol  violet  5R  menggunakan adsorben nata  de  coco telah diteliti. Adsorben nata de  coco berukuran  30-40  mesh  memiliki  kadar  air  0,66%,  luas permukaan  1,662  m 2 /g,  volume  pori  0,002  cm 3 /g,  dan diameter pori 3,442 nm. Adsorpsi dilakukan dengan metode batch dan faktor yang diteliti ialah pengaruh waktu kontak. Hasil optimasi waktu kontak pada proses adsorpsi remazol violet 5R menggunakan adsorben nata de coco terjadi pada menit  ke-90  dengan  remazol  violet  5R  yang  teradsorp sebesar  75,66%  dan  kapasitas  adsorpsi  adsorben  sebesar 7,45 mg/g.
Kata Kunci —adsorpsi; nata de coco; remazol violet 5R.

## I. PENDAHULUAN
olusi  air  merupakan  salah  satu  masalah  lingkungan yang  paling  tidak  diinginkan  di  dunia  dan membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Industri tekstil menghasilkan  banyak  limbah  yang  berisi  sejumlah kontaminan,  seperti  senyawa  beracun  dan  pewarna  yang berbeda.  Banyak  dari  pewarna  sintetik  yang  berbahaya dan dapat mempengaruhi kehidupan air yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan penyakit[1]. Karena struktur kimianya, zat warna sintetik tahan  terhadap  paparan  cahaya,  air,  dan  bahan  kimia, sehingga,  sulit  untuk  terdegradasi  ketika  dilepaskan  ke lingkungan perairan[2].
Salah  satu  zat  warna  sintetik  yang  banyak  digunakan dalam  industri  tekstil  adalah  zat  warna  remazol,  yaitu remazol  violet  5R.  Zat  warna  remazol  violet  5R merupakan  zat  warna  reaktif  dari  golongan  azo[3].  Zat warna  azo  banyak  dicirikan  oleh  adanya  satu  atau  lebih ikatan azo (-N=N-) dengan cincin aromatik[4]. Zat warna remazol  banyak  digunakan  karena  sifatnya  yang  mudah larut dalam air dan tidak terdegradasi pada kondisi aerob biasa[5]. Ketahanan senyawa remazol violet 5R terhadap perubahan  pH,  suhu  dan  mikroba,  menjadikan  remazol sebagai bahan kimia  sintetis yang berpotensi  mencemari lingkungan  apabila  tidak  dilakukan  pengelolaan  dan pengolahan  secara  komprehensif.  Air  limbah  zat  warna remazol  dapat  mengakibatkan  beberapa  gangguan kesehatan, dari penyakit kulit ringan hingga kanker kulit [6].
Dalam  satu  dekade  terakhir,  serat  selulosa  sebagai matriks  polimer  telah  berkembang  pesat  [7].  Hal  ini disebabkan karena selulosa memiliki sifat mekanik yang baik,  densitas  yang  rendah,  ramah  lingkungan, berlimpah, tidak mahal, tidak beracun, mudah didegradasi,  dan  termasuk  ke  dalam  sumber  daya  alam
yang  dapat  diperbaharui.  Serat  selulosa  dapat  dihasilkan dari tanaman, hewan laut, dan bakteri [8].
Berbagai  teknik  telah  digunakan  untuk  mengurangi kadar  zat  warna  dari  air  limbah.  Saat  ini,  metode pengolahan limbah zat warna secara konvensional seperti koagulasi  [9],  degradasi  mikroba  [10],  oksidasi  kimia [11],  dan electrofloculation [12].  Namun  proses  ini biasanya  memerlukan  fasilitas  yang  memadai  dengan biaya  pemeliharaan  yang  tinggi.  Adsorpsi  telah  terbukti menjadi  prosedur  yang  efektif  untuk  mengurangi  kadar berbagai  polutan  dari  air  dan  juga  merupakan  salah  satu teknologi  alternatif  yang  paling  ekonomis  untuk pengolahan limbah yang tercemar pewarna [13].
Penggunaan  selulosa  sebagai  adsorben  telah  banyak digunakan, seperti selulosa daun nanas sebagai adsorben zat  warna  Procion  Red  Mx  8b  [14]  dan  logam  berat  Cd (II)  [15];  selulosa  kulit  kacang  tanah  sebagai  adsorben zat  warna  tekstil Direct  Blue 86  [16];  selulosa  serbuk kayu  untuk  adsorpsi  Mn 2+ [17];  dan  selulosa  bakteria-g- poli-(acid akrilik) sebagai adsorben metilen biru [18].
Adsorben  lain  yang  dapat  digunakan  untuk  proses adsorpsi  salah  satunya  ialah  selulosa  bakterial nata  de coco .  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa nata de  coco dapat  digunakan  sebagai  adsorben  untuk mengurangi kadar Ca dan Mg (penyebab kesadahan) [19] serta  logam  Cr  (III)  [20].  Selain  itu nata  de  coco juga dapat  digunakan  sebagai  membran  untuk  pengolahan limbah zat warna [21] dan pengikatan terhadap ion Cu 2+ [22].
Nata de coco merupakan selulosa yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter  xylinum pada  proses  fermentasi  air kelapa. Nata adalah biomassa yang sebagian besar terdiri dari selulosa, berbentuk agar dan berwarna putih. Massa ini  berasal  dari  pertumbuhan Acetobacter  xylinum pada permukaan  media cair yang asam dan mengandung gula [20].  Selain  itu,  nata  juga  dapat  dibuat  dari  fermentasi rebung  bambu  ( nata  de  bamboo )  dan  manisa  ( nata  de chayote ) dengan memanfaatkan aktivitas bakteri Acetobacter xylinum [23].
Air  kelapa  merupakan  hasil  samping  pengolahan kelapa  yang  belum  banyak  dimanfaatkan  dan  banyak dibuang  sebagai  limbah.  Penanganan  limbah  air  kelapa bertujuan  agar  menambah  nilai  tambah  secara  ekonomi sekaligus  menangani  limbah  air  kelapa  tersebut.  Air kelapa dapat dimanfaatkan sebagai substrat menghasilkan nata  de  coco karena  mengandung  gula sukrosa  1,28%,  mineral  Mg 2+ 3,54  gr/L,  faktor
P
pendukung  pertumbuhan  ( growth  promoting  factor ) untuk Acetobacter xylinum [24],[25].
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  diperoleh  hasil bahwa nata  de  coco dapat  menjadi  salah  satu  alternatif sumber  bahan  baku  selulosa.  Pemanfaatan nata  de  coco sebagai alternatif bahan baku selulosa memiliki beberapa keuntungan,  yaitu:  pemanfaatan  limbah  buangan  air kelapa,  pembuatannya  mudah  dan  murah,  dan  bersifat biodegradable (dapat  diuraikan  oleh  mikroba)  [20]. Pemanfaatan nata  de  coco sebagai  adsorben  untuk mengurangi  kadar  zat  warna  pada  limbah  tekstil  masih belum  banyak  digunakan.  Sehingga  pada  penelitian  ini penulis  akan  membahas  tentang  butiran nata  de  coco sebagai  adsorben  untuk  mengurangi  kadar  zat  warna remazol violet 5R menggunakan metode batch .

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Instrumentasi  yang  digunakan  untuk  karakterisasi dalam  penelitian  ini  yaitu Fourier  Transform  Infrared Spectrophotometer (FTIR) 8400S Shimadzu dan UV-Vis Genesys  10S. Sedangkan  bahan–bahan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  remazol  violet  5R  komersial dan limbah tekstil yang diperoleh dari salah satu industri pewarnaan  batik  tulis  di  Desa  Sendangagung,  Paciran, Lamongan, serta HCl dan NaOH untuk mengatur pH.

## Pembuatan Adsorben Nata de Coco
Air  kelapa  yang  telah  disaring,  kemudian  dididihkan dan  ditambahkan  gula  pasir  dan  urea  dengan perbandingan air kelapa : gula : urea (250 : 25 : 1) sambil diaduk  hingga  larut  seluruhnya.  Larutan  diangkat  dari pemanas  dan didinginkan  hingga  suhu  ruang.  Kemudian cuka  dapur  ditambahkan  sedikit  demi  sedikit  hingga larutan  menjadi  pH  4.  Larutan  dan  bibit nata  de  coco (biakan bakteri Acerobacter xylinum ) dengan perbandingan  10  :  1  dimasukkan  ke  dalam  cetakan plastik  dan  ditutup  dengan  koran,  lalu  difermentasi selama  7  hari  [19].  Setelah  7  hari,  lapisan nata  de  coco yang  telah  terbentuk  diambil,  dicuci  dan  direndam dengan  aquades  satu  hingga  dua  kali  sehari  hingga  nata bersih, serta diukur pH.
Nata  de  coco hasil  pencucian  ditekan  menggunakan mesin  press  dengan  tekanan  250  kgf.cm -1 .  Setelah  itu dikeringkan  dalam  oven  pada  80 o C  selama  30  menit. Nata  de coco yang  telah kering  dihancurkan menggunakan  blender  dan  diayak  menggunakan  ayakan 30-40  mesh. Nata  de  coco yang  lolos  ayakan  30  mesh dan  tidak  lolos  ayakan  40  mesh  akan  digunakan  untuk penelitian lebih lanjut.

## Karakterisasi
Analisis gugus fungsi adsorben nata de coco dilakukan menggunakan  alat Fourier  Transform  Infrared pada bilangan  gelombang  400-4000  cm -1 .  Sedangkan  untuk analisa kadar air nata de coco dan adsorben nata de coco dengan  menggunakan  metode  gravimetri,  dan  analisa pori adsorben menggunakan BJH adsorption .

## Percobaan Adsorpsi
Percobaan  adsorpsi  dilakukan  dengan  metode batch pada suhu kamar (25 o C). Adsorben nata de coco dengan
dosis 10 g/L ditambahkan pada larutan remazol violet 5R 100  mg/L  yang  telah  diatur  pH  3  dengan  menambahkan HCl  1  M  atau  NaOH  0,1  M  dalam  botol  vial  50  mL. Kemudian  botol  vial  ditutup  dan  diaduk  dengan pengaduk  magnet  dengan  kecepatan  400  rpm.  Variasi waktu  kontak  yang  gunakan  yaitu  5,  10,  15,  20,  30,  45, 60, 90, dan 120 menit. Setelah itu, campuran didekantasi dan  filtrat  dimasukkan  ke  dalam  tabung  sentrifus. Kemudian filtrat disentrifus dengan kecepatan 6000 rpm selama  15  menit.  Supernatan  yang  telah  bening  diukur remazol  violet  5R  yang  tidak  teradsorp  menggunakan UV-Vis pada panjang gelombang 559 nm, serta dihitung kapasitas adsorpsinya.

## III. HASIL DAN DISKUSI
Pembuatan Adsorben Nata de Coco dan
Karakterisasi
Selulosa nata de coco dibuat dari fermentasi air kelapa dengan  bantuan  bakteri  biakan Acetobacter  xylinum . Pada  proses  pembuatannya  juga  ditambahkan  gula  pasir sebagai sumber karbon dan urea sebagai sumber nitrogen dengan perbandingan air kelapa : gula : urea (250 : 25 : 1).  Proses  fermentasi  digunakan  pH  4  dengan menambahkan  cuka  komersial  karena  pH  4  merupakan pH  optimum  pertumbuhan  bakteri Acetobacter  xylinum [26].
Luas  permukaan,  volume  pori,  dan  diameter  pori adsorben nata  de  coco ditentukan  dari  analisa  BJH (Barrett–Joyner-  Halenda)  terhadap  adsorpsi  nitrogen pada suhu 77,35 K menggunakan NOVA 1200e Surface Area and Pore Size Analyzer, Quantachrome Instruments .  Hasil  yang  didapatkan,  adsorben nata  de coco memiliki  luas  permukaan  1,662  m 2 /g,  volume  pori 0,002 cm 3 /g, dan diameter pori 3,442 nm.
Berdasarkan  Gambar  1  yang  diambil  dari software hyperchem 8 . 03,  didapatkan  panjang  molekul  remazol violet 5R 2,1447 nm, tinggi 0,5421 nm, dan penampang lintang 2,2121  nm.  Penampang  lintang  molekul  remazol violet  5R  lebih  kecil  dibandingkan  diameter  pori adsorben nata de coco, sehingga memungkinkan molekul remazol  violet  5R  dapat  masuk  ke  dalam  pori  adsorben pada saat proses adsorpsi.
Pada penelitian ini dilakukan uji nilai kadar air nata de coco dan  adsorben nata  de  coco dengan  metode gravimetri.  Kadar  air nata  de  coco dengan  waktu fermentasi  selama  7  hari  sebesar  99,29%,  sedangkan kadar air pada adsorben nata de coco sebesar 0,66%.
Gambar 1. Struktur 3D remazol violet 5R (tampak samping)
Gambar 2. Spektra FTIR adsorben nata de coco sebelum dan sesudah proses adsorpsi.
Analisa  gugus  fungsi  pada  adsorben nata  de  coco dilakukan  pada  adsorben  yang  belum  dan  telah digunakan  untuk  adsorpsi  remazol  violet  5R.  Adsorben yang  telah  digunakan  untuk  proses  adsorpsi  dikeringkan menggunakan freeze dryer tanpa proses pencucian. Hasil identifikasi  gugus  fungsi  pada  adsorben nata  de  coco sebelum  proses  adsorpsi  pada  Gambar  2  menunjukkan adanya  serapan  yang  khas  dari  selulosa  pada  bilangan gelombang  3423,76  cm -1 yang  menunjukkan  gugus hidroksil  (O-H  ulur).  Bilangan  gelombang  1319,35- 1060,88 cm -1 menunjukkan vibrasi ulur gugus eter (C-O) pada  daerah  sidik  jari  yang  merupakan  penghubung rantai karbon dalam senyawa selulosa [27].
Bilangan  gelombang  2920,32  cm -1 menunjukkan adanya  vibrasi  C-H  ulur  yang  merupakan  kerangka pembangun  struktur  selulosa  [28].  Sedangkan  pada bilangan gelombang 1429,30-1282,71 cm -1 menunjukkan vibrasi  lentur  C-H  untuk  -CH 2 -  [20].  Gugus  lain  yang teridentifikasi ialah O-H tekuk pada bilangan gelombang 1635,69  cm -1 [28]  dan  gugus  –O-  yang  merangkai  -CH 2 pada  selulosa  terlihat  pada  bilangan  gelombang  sekitar 1369,5 cm -1 [29].
Hasil  identifikasi  gugus  fungsi  pada  adsorben nata  de coco sesudah  proses  adsorpsi  pada  Gambar  2  tidak menunjukkan  perbedaan  serapan  yang  jauh  berbeda dengan  adsorben nata  de  coco sebelum  adsorpsi.  Akan tetapi,  terdapat  pergeseran  bilangan  gelombang  ke bilangan  gelombang  yang  lebih  besar  (3423,76  cm -1 ke 3448,84  cm -1 )  untuk  vibrasi  regang  O-H.  Hal  ini  diduga karena  berkurangnya  interaksi  antar  molekul  selulosa, terutama  ikatan  hidrogen  antar  molekul  selulosa  dan ikatan  hidrogen  pada  molekul  selulosa  itu  sendiri. Berdasarkan hasil  identifikasi gugus pada  adsorben nata de  coco sesudah  proses  adsorpsi  juga  dapat  diketahui bahwa tidak terjadi ikatan kimia antara adsorben dengan adsorbat,  meskipun  diketahui  molekul  adsorbat  dapat masuk  ke  dalam  pori  adsorben.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  molekul  adsorbat  hanya  menempel  pada permukaan adsorben tanpa membentuk ikatan kimia.

## Percobaan Adsorpsi
Waktu  kontak  merupakan  salah  satu  parameter  yang penting  dalam  proses  adsorpsi.  Waktu  kontak  berkaitan dengan  laju  reaksi  yang  dinyatakan  sebagai  perubahan konsentrasi  terhadap  waktu.  Penentuan  waktu  kontak digunakan  untuk  menentukan  waktu  pengadukan optimum  selama  proses  adsorpsi  metode batch sehingga adsorben  dapat  mengadsorp  adsorbat  hingga  batas
maksimal [30].
Hasil  remazol  violet  5R  yang  teradsorpsi  pada  variasi waktu  kontak  0-120  menit  ditunjukkan  pada  Gambar  3. Pada  gambar  3  terlihat  bahwa  terjadi  peningkatan adsorpsi  yang  cukup  besar  pada  awal  waktu  kontak  10- 20  menit  dan  cenderung  konstan  diatas  60  menit. Penyerapan  optimum  remazol  violet  5R  terjadi  pada menit  ke-90  dengan  jumlah  adsorbat  yang  terserap sebesar 75,66%.
Hasil kapasitas adsorpsi adsorben nata de coco dalam mengadsorp  remazol  violet  5R  dengan  konsentrasi  awal 100  mg/L  pada  pH  3  ditunjukkan  pada  Gambar  4. Gambar 4 menunjukkan kapasitas adsorpsi adsorben nata de coco meningkat cukup besar pada waktu kontak 10-20 menit dan cenderung konstan diatas 60 menit. Kapasitas adsorpsi  optimum  adsorben  terjadi  pada  menit  ke-90 dengan kapasitas sebesar 7,45 mg/g.
Pada  awal  waktu  kontak,  adsorpsi  berlangsung  cepat karena  sisi  aktif  pada  adsorben  masih  cukup  banyak sehingga  frekuensi  terjadinya  ikatan  dengan  molekul adsorbat cukup tinggi [21]. Dengan bertambahnya waktu kontak,  jumlah  adsorbat  yang  terserap  pada  permukaan adsorben  semakin  meningkat  hingga  tercapai  titik setimbang.  Waktu  kontak  antara  adsorben  dan  adsorbat yang  terlalu  lama  dapat  menyebabkan  kondisi  adsorben menjadi  jenuh  dan  adsorbat  menjadi  terlepas Error! Reference source not found. .
Gambar 3. Pengaruh waktu kontak terhadap % adsorpsi remazol violet 5R menggunakan adsorben nata de coco . (m = 10 g/L, C  = 100 mg/L, V = 15 ml, pH 3)
Gambar 4. Pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi adsorben nata de coco . (m = 10 g/L, C  = 100 mg/L, V = 15 ml, pH 3)

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa  adsorpsi  remazol  violet  5R menggunakan  adsorben nata  de  coco optimum  pada menit  ke-90  dengan  konsentrasi  awal  100  mg/L,  pH  3,
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 22 24 26 28 30 32 34 adsorben sebelum adsorpsi adsorben sesudah adsorpsi Bilangan gelombang (cm -1 ) % T 26 28 30 32 34 36 45 7,1 4 3448,84 34 23 ,7 6 29 06 ,8 2 28 54 ,7 4 29 20 ,3 2 29 22 ,2 5 28 52 ,8 1 28 99 ,1 1 20 44 ,6 1 21 33 ,3 4 21 35 ,2 7 16 35 ,6 9 15 39 ,2 5 14 29 ,3 0 13 69 ,5 0 10 33 ,8 10 60 ,8 8 67 1,2 5 56 5,1 6 51 8,8 7 16 39 ,5 5 15 37 ,3 2 13 67 ,5 8 14 29 ,3 16 39 ,5 5 11 63 ,1 1 11 12 ,9 6 10 60 ,8 8 10 33 ,8 8 67 1,2 5 61 1,4 5 0 15 30 45 60 75 90 105 120 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % adsorpsi waktu kontak (menit) 0 15 30 45 60 75 90 105 120 0 1 2 3 4 5 6 7 8 kapas itas a dsorpsi (mg/g) waktu kontak (menit)
dan  dosis  adsorben  10  g/L.  Remazol  violet  5R  yang teradsorpsi  pada  adsorben nata  de  coco sebesar  75,66% dengan kapasitas adsorpsi adsorben sebesar 7,45 mg/g.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  ketua jurusan  Kimia,  ketua  laboratorium  Instrumentasi  dan Sains  Analitik,  para  dosen  Kimia  dan  para  analis  atas bantuannya  selama  penelitian.  Terima  kasih  kepada keluarga dan teman-teman yang setia memberi dukungan dan doa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] McKay,  G.,  Sweeney,  A.G.  (1980)  “Principles  of  Dye  Removal from Textile Effluent,” Water, Air, and Soil Pollution 14, 3–11.
[2] Vieira,  A.P.,  Santana,  S.A.A.,  Bezerra,  C.W.B.,  Silva,  H.A.S., Chaves, J.A.P., de Melo, J.C.P., da  Silva Filho, E.C.,  Airoldi, C.
(2009) “Kinetics and Thermodynamics of Textile Dye Adsorption from  Aqueous  Solutions  Using  Babassu  Coconut  Mesocarp,” Journal of Hazardous Materials 166, 1272–1278.
[3] Karmanto,  Sulistya,  R.  (2014)  “Elektrodekolorisasi  Zat  Warna Remazol Violet 5R Menggunakan Elektroda Grafit,” J. Kaunia X, 11–19.
[4] Jain,  K.,  Shah,  V.,  Chapla,  D.,  Madamwar,  D.  (2012) “Decolorization and Degradation of Azo Dye–Reactive Violet 5R by  an  Acclimatized  Indigenous  Bacterial  Mixed  Cultures-SB4 Isolated from Anthropogenic Dye Contaminated Soil,” Journal of Hazardous Materials 213-214, 378–386.
[5] Pavlostathis,  G.  (2001)  “Biological  Decolorization  and  Reuse  of Spent Reactive Dye Baths,” Annual Report FY 01.
[6] Sugiharto  (1987)  “Dasar-dasar  Pengelolaan  Air  Limbah,” Universitas Indonesia. Jakarta.
[7] Nothingher, P.., Panaitescu, D., Vuluga, Z., Lorga, M., Paven, H., Florea, D. (2006) “The Effect of Water on Electrical Properties of Polymer  Composites  with  Cellulose  Fibers,” Journal  of Optoelectronics and Andvanced Materials 8, 687–689.
[8] Anastasya, M. (2014)  Studi  Pendahuluan  Mendapatkan
Nanokristalin  Selulosa  Bakterial  Menggunakan  Media  Limbah Cair  Tahu,”  (Skripsi).  Universitas  Pendidikan  Indonesia, Bandung.
[9] Elias,  M.S.,  Zainal,  Z.,  Hussein,  M.Z.,  Taufiq,  Y.H.  (2001) “Penyingkiran  Fenol  Terlarut  dalam  Air  Melalui  Fotodegradasi Menggunakan  Titanium  Dioksida  (TiO 2 ),” Malaysian  Journal  of Analytical Sciences 7, 1–6.
[10] Lourenço,  N.D.,  Novais,  J.M.,  Pinheiro,  H.M.  (2006)  “Kinetic Studies of Reactive Azo Dye Decolorization in Anaerobic/Aerobic Sequencing Batch Reactors,” Biotechnol. Lett.
28, 733–739.
[11] Núnez,  L.,  Hortal,  J.A.G.,  Torrades,  F.  (2007)  “Study  of  Kinetic Parameters  Related  to  The  Decolorization  and  Mineralization  of Reactive  Dyes  from  Textile  Dyeing  Using  Fenton  and  Photo- Fenton Processes,” Dyes Pigm 75, 647-652.
[12] Yang,  C.,  Mcgarrahan,  J.  (2005)  “Electrochemical  Coagulation for  Textile  Effluent  Decolorization,” Journal  of  Hazardous Materials 127, 40–47.
[13] Dincer,  A.,  Gunes,  Y.,  Karakaya,  N.,  Gunes,  E.  (2007) “Comparison of Activated Carbon and Bottom Ash for Removal of  Reactive  Dye  from  Aqueous  Solution,” Bioresource Technology 98, 834–839.
[14] Hastuti,  S.,  Mawahib,  S.H.,  Setyoningsih  (2012)  “Penggunaan Serat Daun Nanas Sebagai Adsorben Zat Warna Procion Red Mx 8b,” Jurnal EKOSAINS IV, 41–47.
[15] Handayani,  A.W.  (2010)  “Penggunaan  Selulosa  Daun  Nanas Sebagai  Adsorben  Logam  Berat  Cd  (II),”  (Skripsi).  Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
[16] Windasari, R. (2009) “Adsorpsi Zat Warna Tekstil Direct Blue 86 Oleh  Kulit  Kacang  Tanah,”  (Tugas  Akhir).  Universitas  Negeri Semarang, Semarang.
[17] Mohadi, R., Saputra, A., Hidayati, N., Lesbani, A.  (2014) “Studi Interaksi  Ion  Logam  Mn 2+ dengan  Selulosa  dari  Serbuk  Kayu,” Jurnal Kimia 8, 1–8.
[18] Hakam,  A.,  Rahman,  I.A.,  Jamil,  M.S.M.,  Othaman,  R.,  Amin, M.C.I., Lazim, A.M. (2015) “Removal of Methylene Blue Dye in Aqueous  Solution  by  Sorption  on  a  Bacterial-g-Poly-(Acrylic Acid)  Polymer  Network  Hydrogel,” Sains  Malaysiana 44,  827– 834.
[19] Sulistiyana, Ulfin, I. (2011) “Studi Pendahuluan Adsorpsi Kation Ca  dan  Mg  (Penyebab  Kesadahan)  Menggunakan  Selulosa Bakterial Nata de Coco dengan Metode Batch,” (Prosiding Skripsi Semester  Genap).  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, Surabaya.
[20] Afrizal  (2008)  “Selulosa  Bakterial  Nata  De  Coco  sebagai Adsorben  pada  Proses  Adsorpsi  Logam  Cr  (III),”  Jurnal  Gradien 4, 308–313.
[21] Ulfin, I., Widiastuti, N., Kusumawati, Y., Yatim Lailun Ni’mah, Farahnaz, R.R. (2012) “Studi Transport Zat Warna Metilen Biru, Gentian  Violet,  dan  Congo  Merah  melalui  Membran  Nata  De Coco,”  Prosiding  Seminar  Nasional  Kimia,  Universitas  Negeri Surabaya, Surabaya, pp. 6–12.
[22] Pisesidharta,  E.,  Zulfikar,  Kuswandi,  B.  (2002)  “Preparasi Membran  Nata  de  Coco-Etilendiamin  dan  Studi  Karakterisasi Pengikatannya  terhadap  Ion  Cu 2+ ,”  (Tugas  Akhir).  Universitas Jember, Jember.
[23] Sulistiyana,  Kurniawan,  F.,  Ulfin,  I.  (2014)  Preparasi  dan Karakterisasi  Membran Nata  de  bamboo dan Nata  de  chayote serta Pengaruh Impregnasi Nano Partikel Emas.
[24] Woodroof,  J.G.  (1970)  “Coconuts:  Production,  Processing, Products,” AVI Publishing Company.
[25] Misgiyarta  (2007)  “Teknologi  Pembuatan  Nata  de  Coco,”  Balai Besar  Penelitian  dan  Pengembangan  Pascapanen  Pertanian, Bogor.
[26] Novianti  dan  Hendrizon  (2003)  “Pembuatan  Nata  de  Soya  dari Limbah  Cair  Pabrik  Tahu,”  Teknik  Kimia  Universitas  Sriwijaya, pp 9-19.
[27] Silverstein,  R.M.,  Webster,  F.X.,  Kiemle,  D.J.,  Bryce,  D.L. (2015)  “Spectrometric  identification  of  organic  compounds,” Eight edition. Wiley, Hoboken, NJ.
[28] Radiman,  C.L.,  Yuliani,  G.  (2005)  “Penggunaan  Nata  De  Coco sebagai Bahan Membran  Selulosa  Asetat,” Prosiding Simposium Nasional  V,  Himpunan  Polimer  Indonesia,  Bandung,  pp.  203– 208.
[29] Creswell, C.J., Runquist, O.A., Campbell, M.M. (1982) “Analisis Spektrum Senyawa Organik,” 2nd ed. ITB Press, Bandung.
[30] Muhdarina,  Mohammad,  A.W.,  Muchtar,  A.  (2010)  “Prospektif lempung  Alam  Cengar  sebagai  Adsorben  Polutan  Anorganik  di dalam Air: Kajian Kinetika Adsorpsi Kation Co (II),” reaktor 13, 81–88.
[31] Zafira  (2010)  “Studi  Kemampuan  Lumpur  Alam  untuk Menurunkan  Konsentrasi  Flourida  dalam  Air  Limbah  Industri Pupuk,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.